f 63 7 ) 

 Iroide, devient emulsive, parce qu'une portion de matiere grasse, a la ve- 

 rite tres legere, se dissemine dans 1'eau. 



» 3. Sil'on incinere la lainelavee a l'eau distilleefroide, on trouve quelle 

 contient 46 milliemes de matiere terreuse, tandis que si Ton incinere tin echan- 

 tillon de cette meme laine, mais apres qu'il aura subi Taction de l'alcool 

 et qu'il sera devenu blanc, la cendre s'elevera a peine a 9 milliemes. 

 Enfin une derniere preuve de rinfluence exercee mecaniquement par la 

 matiere grasse sur la couleur de la laine, c'est que si Ton traite par l'al- 

 cool bouillant dans un petit ballon de verre quelques grammes de laine 

 simplement lavee a l'eau distillee froide, on verra qu'en meme temps que 

 l'alcool dissout la matiere grasse, la laine blanchit et la matiere argilo- 

 ferrugineuse qui en masquait la blancheur se precipite au fond da ballon. 



» Le tableau suivant presente les proportions respectives de matieres 

 que j'ai retirees d'une toison de merinos. Leurs poids ont ete determines 

 pour le degre de dessiccatiou auquel les matieres parviennent a une tem- 

 perature de ioo°. 



Matiere terreuse qui s'est de'pose'e de l'eau distillee dans laquelle on a lave ia 



laine 26,06 



Suint dissous par l'eau distillee froide 3a , 74 



I I ( Matiere grasse formie de sparer ine et £ dialer ine 8, 5 7 



5 |;* ) Matiere terreuse fixee a la laine par la matiere grasse i ,40 



1 j ~ ( Laine degraissee par l'alcool , 3 1 , a3 



Lhapitre 111. — De la lame privee de sa matiere grasse. 



)> La laine privee de sa matiere grasse observee au microscope compa- 

 rativement a la laine de meme origine pourvue de sa matiere grasse, en 

 differe beaucoup: elle presente des brins cylindroides dont les aretes ne 

 sont pas nettes mais chargees de petites masses gruroelees, tandis que la 

 seconde presente des filaments cylindroides a stries transversales dont les 

 aretes sont bien nettes. 



» La laine privee de sa matiere grasse, exposed a une temperature de 

 160 pendant six heures, comparativeraent avec de la laine qui en est 

 pourvue, prend nne legere couleur jaune, tandis que l'autre echantillon 

 devient brun. Enfin la laine filee qui a cede a l'alcool 2/, a 2,8 de parties de 

 matiere grasse pour 100, soumise a ia meme experience, comparativement 

 a%ec de la laine qui na pas subi le traitement alcoolique, s'est moins co~ 



loree que cette derniere; 



grasse dans la coloration de la laine par la chaleur, 



en reconnaissant la part de 



» experiences n 



